﻿16 



beim Zurückbiegen vergrössern. Die Messungen, welche aller- 

 dings nur mit einem gewöhnlichen Millimetermassstabe ausgeführt 

 werden konnten, ergaben das letztere; die beobachtete Verlänger- 

 ung beim Zurückbiegen des Stäbchens betrug bis 6,5 mm. Wei- 

 tere Untersuchungen zeigten indessen bald, dass aus der Ver- 

 kürzung des Stäbchens beim Biegen noch nicht die in Fig. 3 

 gezeichnete Verschiebung folge. Wurde nämlich die Biegung 



des Krystalls ganz nahe 

 am Ende, welches durch 

 eine Fläche — P (III) be- 

 grenzt war, vorgenommen, 

 so erlitt diese eine Ver- 

 schiebung. Nach der Bieg- 

 ung, welche für ooPdb (010) 

 zu 63 J° gemessen wurde, 

 fand sich der Winkel dieser 

 — P (111) Fläche zu dem 

 nicht gebogenen Theil von 

 ocPob(OlO) zu 105°, zu 

 dem gebogenen Theil 41°, 

 während er ursprünglich 

 71° betrug* (Fig. 4). Diese 

 Thatsache ist ein ganz 

 sicheres Indicium dafür, 

 dass in der That eine Ver- 

 schiebung, nicht blos eine 

 Knickung stattgefunden 

 hat, dass aber die letzte 

 auch ins Spiel kommt. Wäh- 

 rend nämlich für eine Biegung der Fläche ooPdb (010) um 63±-° 

 der Winkel -PiooPob (111:010) sich von 71° nur auf 83° 57' 

 nach Rechnung vergrössern dürfte, wurde er, wie oben angegeben, 

 zu 105° gefunden, die Veränderung ist also grösser als sie über- 

 haupt sein könnte, wenn Verschiebung der Molekeln Fig. 3 ent- 

 sprechend allein eintreten würde (es könnte dann der Winkel 

 von — P (111) zum unverschobenen Theil von ooPdb (010) nicht 



* Nach Naumann-Zirkel 71° 45'; sämmtliche Messungen konnten nur 

 mit dem Anlegegoniometer vorgenommen werden. 



Fig. 4. 



